179 



zahlreichen blassgrünen , oft nahezu farblosen Glimmerkrystallen , welche 

 sich als länglich hexagonale Täfelchen darstellen. 



Der Glanz ist wieder metallartiger Perlmutterglanz , die Härte 

 unter 3. 



Das spec. Gewicht = 2.950. 



In H Cl sind sie unlöslich. 



Im polarisirten Lichte sind sie fast farblos, oft lichtgelb oder grün- 

 lich. Schnitte parallel 0P zeigen ein zweiaxiges Axenbild, mit einem Axen- 

 winkel, der nicht über 25° hinausgehen dürfte, also kleiner ist als der der 

 natürlichen Muscovite. Die Doppelbrechung ist negativ. Zwischen ge- 

 kreuzten Nicols sind sie in parallelem Lichte fast isotrop. Die übrigen 

 Schnitte zeigen einen allerdings wegen der geringen Färbung schwachen 

 Pleochroismus, lebhafte Interferenzfarben, und lassen die basische Spaltbar- 

 keit deutlich erkennen. Im convergenten Lichte zeigen sie farbige Curven. 

 Die Ähnlichkeit dieser Glimmerkrystalle mit Muscoviten aus Graniten und 

 Schiefern ist eine sehr grosse. Merkwürdig ist, dass die künstlichen Glimmer 

 gewöhnlich kleinere Axenwinkel als die natürlichen zeigen ; sollte hier eine 

 optische Anomalie, verursacht durch höhere Temperatur bei der Entstehung 

 vorliegen ? 



3. Bildung von Zinnwaldit. 



Diesen Glimmer erhält man, wenn Andalusit mit KF1, SiFl 2 und 

 AI, Fl 3 unter Zusatz von Lithiumcarbonat , im Verhältniss 4:3:2:1 bei 

 dunkler Rothgluth zusammengeschmolzen wird. 



Man erhält eine krystallinische, blassgrüne Schmelze, welche zahl- 

 reiche Glimmertäfelchen von ca. 1 mm. Durchmesser enthält. Dieselben 

 stellen mitunter ganz deutliche Krystalle vor, welche ausser der Basis die 

 Flächen m und b zeigen, in einem Falle konnte sogar o beobachtet werden. 

 Die Begrenzung ist eine länglich sechsseitige. U. d. M. sind die basischen 

 Schnitt nicht vollkommen dunkel zwischen gekreuzten Nicols, was auf eine 

 Abweichung der Bissectrix von der Verticalaxe schliessen lässt, man er- 

 hält ein deutliches Axenbild, zweiaxig, mit einem Winkel zwischen 20—30°. 

 Der Charakter der Doppelbrechung ist der negative. 



Die nicht parallel der Basis verlaufenden Schnitte sind lichtgelb, oft 

 nahezu farblos, es lässt sich Pleochroismus bei ersteren beobachten. Die 

 Spaltbarkeit ist sehr schön zu sehen, die Interferenzfarben sehr lebhafte. 



Das spec. Gew. wurde bei einem Individuum zu 2.79 besimmt. Die 

 Härte ist etwas geringer als 3. In HCl ist das Mineral unlöslich. 



Am Boden des Tiegels hatten sich eisenreichere, ganz dunkelbraun 

 gefärbte, fast undurchsichtige Krystalle abgesetzt von ebenfalls hexagonaler 

 Begrenzung. 



Es ist wohl nicht ohne Interesse zu erfahren, dass demnach nicht 

 nur der Biotit, sondern auch der Muscovit und der Lithionglimmer bei 

 höherer Temperatur entstehen können, welche allerdings die dunkle Roth- 

 gluth nicht übersteigen darf und wäre daher die Bildung dieser Mineralien 

 auch aus Schmelzfluss möglich, was das Vorkommen in granitischen Ge- 

 steinen u. dergl. erklären mag. 



